l6o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE. — Sur les alliages de l'aluminium avec le magnésium cl l'antimoine. 

 Note de M. Hectok Péchelx, présentée par M. J. VioUe. 



« Alliages aluiinnidiii-inagnéautni. — J'ai, dans une précédente Noie, indiqué la 

 possibilité d'obtenir des alliages magnésium-aluminium, à partir de la teneur 

 65 pour 100 en aluminium, par mélange direct, au creuset de terre réfractaire, des 

 deux métaux, fondus. M. Boudouard, en 1901 ('), a obtenu les alliages suivants : 

 MgAl' (à 81 pour roo d'aluminium, qui paraît être le plus stable, et celui qui se con- 

 serve le mieux à l'air); puis, après divers essais, MgAl (54 pour 100 d'Al); MgÂP 

 (70 pour 100 d'Al); mais ces deux derniers étaient retirés à l'état de cristaux des 

 culots obtenus en fondant les deux métaux à l'abri de l'air dans un tube scellé : dans 

 ces conditions, le magnésium ne se séparait pas, ce qui m'a paru impossible à réaliser 

 dans le mélange direct des deux métaux au creuset. Je ne connaissais pas, au moment 

 de mes expériences, ces résultats antérieurs. Mais, par la fusion au creuset, il n'est pas 

 possible d'obtenir un alliage demeurant stable en présence de l'air, au-dessous delà 

 teneur 65 pour 100 en aluminium. 



» Alliages aluminium-andfnoine. — M. M. von Aubel (iSgS) a obtenu l'alliage 

 Sb-AI, fondant à 1080° C; M. L. Guillet- ( 1902) a pu préparer les alliages : Sb-Al, 

 Sb-Al^, Sb-Al*, et l'alliage Sb-Al'" qui, à la longue, tombent en poussière, sous forme 

 d'une poudre noire. M. Gautier (1901) a étudié les points de fusion des alliages à 

 toutes teneurs, sans obtenir, d'ailleurs, d'alliages définis. 



» Tenant compte des points de fusion qti'il a relevés, j'ai essayé, 

 récemment, d'obtenir des alliages fondant au-dessous de 800°, par mélange 

 direct, au creuset déterre réfractaire, de l'aluminium (densité : 2,67, point 

 de fusion : 65o°), et de l'antimoine (densité : 6, 85 1 , point de fusion : 4Go°) ; 

 j'ai pu obtenir, par celte méthode, quatre alliages bien définis : Sb-AP" 

 (densité à 23" : 2, 736) ; Sb-Al" (densité : 2, 700) ; Sb-Al=' (densité : 2,662) 

 et Sb-AP" (densité : 2,098), fondant de 760° à 730° (points de fusion ob- 

 tentjs par la méthode calorimétrique : calorimètre à mercure, et spirale de 

 platine exposée dans l'alliage au moment de sa solidification); ces alliages 

 se dilatent en se solidifiant. 



» Ces alliages ont été coulés en lingots de 6'"" de diamètre, dans une lingotière ^n 

 sable gras d'étuve. Ils sont quelque peu sonores, présentent sur une cassure un grain 

 assez gros, à structure caverneuse ; se travaillent assez difficilement à la lime, mais 

 sont peu cassants, et se plient assez bien. 



» Ils sont inaltérables à l'air, à la température de la coulée; leur couleur est gris 



(') Comples rendus, t. CXWIl, 1901, p. 1000, 



